42 



St. J. Thugutt, Zur Chemie des Cancrinits. 



Zwischen dem Kohlensäuregehalte und dem Kalk- und 

 Natrongehalte besteht keine Proportionalität. Die Fraktionen 

 III und V sind nicht einfach Gemenge von Cancrinit und 

 Natrolith. Diesen beiden Stoffen gesellt sich ein dritter 

 kalkarmer (oder auch kalkfreier), dafür natriumcarbonat- 

 und wasserreicher Körper hinzu, dessen Zusammensetzung 

 vielleicht nicht weit von dem früher von mir erhaltenen 

 Cancrinite : 



7 Na 2 Al 2 Si 3 0, . 2 Na 2 A1. 2 4 . 1,8 Na 2 C 3 . 13 H 2 1 

 entfernt ist. Das Natrium muß von außen zugeführt worden 

 sein, weil seine absolute Menge den ursprünglichen Gehalt 

 weit übersteigt. Durch die Annahme dieser wasserreichen 

 Zwischenphase wird der auffallend hohe Wasser- und Tonerde- 

 gehalt der Natrolithe No. 13 und No. 21 verständlich, auch 

 auf manche andere Tatsachen wird gewisses Licht geworfen. 



Bei der Zersetzung des Cancrinits wird unter anderen 

 kohlensaurer Kalk und Natrium alurninat frei. Sollten diese 

 Stoffe gleichzeitig ausgeschieden werden, so müßte an Ort 

 und Stelle Calciumaluminat 2 entstehen, das findet aber nicht 

 statt. Folglich sind beide Vorgänge zeitlich voneinander 

 verschieden. Zuerst tritt der kohlensaure Kalk aus. Nach 

 seiner Entfernung beginnt die Abspaltung des Natriumalumi- 

 nates ; der Transport des letzteren wird durch das gleichzeitig 

 freiwerdende Natriumcarbonat sehr begünstigt. Das Sicker- 

 wasser der ersten Periode war offenbar natronreich und mit 

 Kohlensäure beladen, was die Bildung des kalkfreien Cancrinits 

 (der Zwischenphase) zur Folge hatte, — dasjenige der zweiten 

 Periode war dagegen kohlensäurefrei, daher (von Spuren ab- 

 gesehen) die Abwesenheit des Diaspors und des Hydrargillits — 

 zweier aus Natr i um al uminat enstehenden und in Nephelin- 

 und Sodalithspreusteinen sehr verbreiteten Minerale. 



Wie gesagt, beziehen sich obige Analysen der einzelnen 

 Cancrinitfraktionen auf Gemenge von unzersetzt gebliebenem 

 Cancrinit mit seinen Zersetzungsprodukten. Von letzteren 

 waltet in der Fraktion V der Natrolith, in der Fraktion III 



1 Dies. Jahrb. 1895. Beil.-Bd. IX. p. 572. Aus dem Sodalith durch 

 Einwirkung zweiprozentiger Natrinmcarbonatlösung erhalten. 



2 Künstlich dargestellt von Ebelmen (Bourgeois, Eepr. Art. d. Min. 

 1884. p. 75). 



